( i326 ) 

 presque aussi facilement que le verre amorphe dont il provient. A cet égard, 

 les ouvriers verriers n'établissent pas en général de différence; cependant il 

 paraît bien que le verre cristallisé est plus réfractaire que le verre ordinaire. 



» Tous les verres à glaces, à vitres et à bouteilles qu'on trouve dans le 

 commerce, peuvent être dévitrifiés. Le cristal lui-même, malgré l'assertion 

 contraire de Réaumur, ne fait pas exception , il se dévitrifie sans que 

 l'oxyde de plomb qu'il contient s'en sépare. Il prend l'aspect de la porce- 

 laine, mais sa cassure est lisse, homogène, et on n'y remarque plus ia tex- 

 ture fibreuse. J'ai déjà dit que ce dernier changement se produit quelque- 

 fois dans les verres ordinaires à base de soude et de chaux. 



» Les verres à base de potasse, comme ceux de Bohème, subissent la dévi- 

 Irification beaucoup plus difficilement que les verres de soude. On a pu ex» 

 poser pendant quatre-vingt-seize heures, dans la partie la plus chaude 

 d'une étenderie, le borosilicate de potasse et de chaux sans en déterminer 

 la dévitrification. La température était cependant assez élevée pour ramollir 

 ce verre. 



» Dans les mêmes conditions, le borosilicate de potasse et de zinc a 

 donné quelques signes de dé vitrification (i). 



» De tous les silicates, celui qui se dévitrifie le plus facilement est le tri- 

 silicate de soude NaO (SiO^)'. 



» J'ai vu quelquefois des petits creusets remplis entièrement par une crisr 

 tallisation confuse de ce verre sans qu'on ait cherché à la produire. Lors- 

 qu'on recuit une masse transparente de trisilicate de soude, il prend, bien 

 avant la température nécessaire à la dévitrification, un aspect opalin tout 

 particulier. L'échantillon que je présente à l'Académie ressemble en effet à 

 de l'opale quand on le regarde par réflexion; mais quand on l'interpose 

 entre l'œil et la lumière, il paraît d'une transparence parfaite. 



» La dévitrification semble rendue beaucoup plus facile par l'introduc- 

 tion de matières réfractaires ou difficilement fusibles dans le verre pâteux, 

 telles que les cendres du foyer, le sable, et, chose bien curieuse, par le verre 

 lui-même réduit'en poudre fine, ou par le mélange des matières avec les- 

 quelles on le forme. 



» L'expérience suivante, faite sur plus de loo kilogrammes de verre, dé- 

 montre l'exactitude de cette assertion. 



» On a laissé dans un tour deux pots à moitié remplis de verre fondu, et 



(i) Ces deux verres, remarquables par leur beauté et leur éclat, m'avaient été donnés par 

 M. Clémandot qui les avait luirroême fabriqués. 



